34 KARSTEN 
scheint. Glüht man sie aber in einer die Rothglühhitze erreichenden 
Temperatur; so hängt es ganz von der Art der Erkaltung des geglühe- 
ten Gemisches ab, ob es dieselben Eigenschaften wie vor dem Glühen 
behalten, oder ob es eine gelbliche, weiche und dehnbare Mischung mit 
körnigem Gefüge bilden soll. Letzteres ist der Fall, wenn das glühende 
Gemisch durch Ablöschen im Wasser plötzlich erkaltet wird, wogegen 
sich die ursprüungliche Verbindung durch langsames Abkühlen an der 
Luft wieder herstellt. Wird die Temperatur beim Glühen etwas zu sehr 
erhöhet, so schwitzen auf der Oberfläche des noch starren Gemisches 
ganz kleine, silberweifse Perlchen aus, welche indefs bald wieder ver- 
schwinden, wenn die Erhitzung fortdauert, so dafs das ganze Gemisch 
in Flufs kommt und die Veränderungen durch das Glühen nicht weiter 
bemerkt werden können. Diese Erscheinungen beim Glühen sowohl, als 
die ungleichartige Beschaffenheit der Bruchfläche des plötzlich erkalteten 
geglüheten Gemisches, deuten darauf hin, dafs die Mischung in der Hitze, 
welche zum Schmelzen noch nicht hinreicht, ein anderes Mischungsver- 
hältnifs eingeht, indem sich eine leichtflüssigere, aus mehr Zinn und 
weniger Kupfer bestehende Verbindung bildet, welche durch langsames 
Erkalten wieder zerstört wird, durch schnelles Ablöschen im Wasser 
aber gebildet bleibt, weil die Erstarrung schneller erfolgt, als sich die 
frühere allgemeine Verbindung beider Metalle wieder herstellt. Bei al- 
len den Mischungen, welche ein gröfseres Verhältnifs an Zinn enthal- 
ten, konnten diese Veränderungen durch das Glühen nicht eintreten, 
weil die zu grofse Leichiflüssigkeit eine Veränderung des Mischungsver- 
hältnisses unmöglich machte. Aus demselben Grunde stellte sich auch 
bei diesem, aus 100 Zinn und 400 Kupfer bestehenden Gemisch, die 
ursprüngliche allgemeine Verbindung beider Metalle, durch das langsame 
Abkühlen nach dem Glühen, vollständig wieder her. Diese Mischungs- 
veränderungen durch die Temperaturunterschiede und durch die Art 
des Eıkaltens der rothglühenden Massen, erklären zugleich, warum sich 
diese Metallmischung in Rücksicht ihrer Dehnbarkeit und Hämmerbar- 
keit in der Rothglühhitze genau eben so verhält, wie nach dem plötz- 
lichen Erkalten, und warum das langsam erstarrte, so wie das noch 
nicht bis zum Rothglühen erhitzte Gemisch, spröde sind und sich unter 
dem Hammer nicht bearbeiten lassen. 
